SUR LA PERFECTION DE LA V ERR ERIE. 1$ 



une fource abondante de larmes & de gravols > & ren- 

 dent la reflection tres-irreguliere. A un feu violent 6c 

 continue , les briques fe rappetiffent inegalement ; le 

 mortier , qui en faifoit la liaifon , coule ; le verre en eft 

 infefte ; les joints s'aggrandiffent ; le feu s'dchappe par 

 mille endroits ; la confommation du bois ou du charbon 

 de terre eft inimenfe ; la qualite du verre moins par- 

 faite , & le fourneau d'une courte dure'e. Combien de 

 maitres de verrerie font la trifte experience des mauvais 

 effets de ces mdthodes I 



II y a un moyen , connu dans les groffus verreries de 

 Normandie 6c dans quelques-unes du Palatinat , pour 

 obvier a tous ces inconveniens ; 6c il eft tres-aifd de le 

 mettre en ufage , quoique de Blaricourt affure que c'eft 

 un fecret renferrne dans la famille d'un maitre macon. 



On moule l'argille preparee & compofce en quatre 

 efpeces de thuiles : En thuiles d'un pied en quarre* 6c 

 de deux pouces d'epaiffeur, yovxXembaffwt & pour 

 une partie de la couronne : en thuiles de vingt pouces 

 de longueur fur fix de largeur & deux d'epaiffeur , pour 

 Xtstonelles: en thuiles d'un pied de longueur fur dix pou- 

 ces de largeur par un bout, & fept par l'autre , & deux 

 pouces d'epaiffeur , pour la couronne : & en thuiles des 

 Jitges de deux pouces d'epaiffeur & d'une grandeur fuf- 

 iifante , pour que , mifes de champ .. les fieges ne foient 

 dans le bas qu'a fix pouces de diftance l'un de l'autre , 

 & dans le haut a la diftance des deux cinquiemes de la 

 largeur du fourneau , & n'ayant que vingt a vingt- 

 quatre pouces de hauteur, fuivant la grandeur du four- 

 neau. Si Ton donne a ces thuiles une moindre dpaif- 

 feur, comme on le fait communement, on multiplie 

 les joints fans ne"ceffite : fi on leur en donne une plus 

 grande , elles s'appliquent imparfaitement l'une fur 

 l'autre. 



Lorfque ces thuiles font un peufermes , on les broffe 

 legerement, 6c on les bat avec \x\xtpatdk de bois. C'eft 



Cij 



